SÉANCE DU 6 AOUT I917. 221 



rendons compte aujourd'hui ont pour objet d'éclaircir ce problème. 

 Les principaux facteurs à envisager sont : 



La proportion des fondants; 



La température actuelle de la brique; 



La bonne formation du réseau; 



La désagrégation du réseau par gonflement ultérieur. 



Proportion des oxydes fondants . — Nous avons analysé quelques briques 

 qui nous avaient été signalées comme ayant donné des résultats particuliè- 

 rement satisfaisants à l'emploi. Le Tableau ci-dessous donne le poids 

 pour 100 des oxydes basiques ainsi que le poids total des sulfates obtenus 

 par une attaque à l'acide fluorhydrique, suivie d'une évaporation à sec après 

 addition d'acide sulfurique : 



Marques. APO'. Fe^O^. CaO. MgOelK'O. ToUil. Sullales. 



Star 0,94 0,1 5 1,79 o,5o 3,38 9,06 



Assailly 2,72 i,3o 0,20 0,20 4i47 i3,6o 



G. 1 1,02 0,60 1,48 0,00 3,10 8,4o 



La brique Star est celle dont la résistance a été donnée plus haut. La 

 brique d'Assailly, dont la fabrication remonte à 3o ans, avait séjourné i an 

 dans la paroi d'un conduit de gaz d'un four d'aciérie. C'est sur cet échan- 

 tillon que l'un de nous (') a reconnu pour la première fois la transfor- 

 mation du quartz en tridymite dans les briques longtemps chauffées. 

 Enfin ta brique G. L est une brique de fabrication française, passant pour 

 une des meilleures de celles que nous pioduisons actuellement. 



D'après ces chiffres, les bonnes briques de silice renferment entre 

 3 et 5 pour 100 d'oxydes basiques et le poids des sulfates varie de 8 à 

 i4 pour 100. Le rapport du poids des oxydes à celui des sulfates varie 

 nécessairement suivant la nature des bases. Mais comme leurs proportions 

 relatives restent généralement comprises entre des limites assez resserrées, 

 on peut admettre que le poids des oxydes représente une fraction sensible- 

 ment constante du poids des sulfates, soit en moyenne 35 pour 100. Ce 

 dosage des sulfates peut être fait rapidement et suffit pour apprécier la 

 composition d'une brique de silice. 



Température. — La température à laquelle la brique est chauffée dépen 



(') H. Le Chatelier, Comptes rendus, l. 111. 1890. p. 120. 



C. K., 1917, 2' Semestre. (T. 165, N» 6., 3o 



